unità di misura i valori suddetti rappresentano in U, S la resistenza di una colonna 
di amalgama lunga 1" e di 1" quadrato di sezione. Alla stessa unità di misura 
sono riferiti tutti i valori delle resistenze che daremo in seguito. 
II. IV. 
Amalgama A Amalgama B 
t P É P 
(0) 7 (0) 
0 1,00779 0 1,00749 
13,8 | 1,01972 11,7 | 1,01923 
63,1 | 1,06930 15,2 | 1,02183 
125,2 | 1,13363 
16,9| 1,02245 
55,2 | 1,05817 
58,7 | 1,06412 
107,0 | 1,11372 
130,8 | 1,14095 
Portate a 0° dopo essere state riscaldate esse presentarono sensibilmente la stessa 
resistenza di prima. Altre serie di esperienze che per brevità non riporto diedero risul- 
tati concordantissimi. 
I punti ottenuti coi valori della tabella III sono segnati graficamente con pic- 
cole croci nella fig. 1 (tav. II), quelli della tabella IV con piccoli cerchietti: sì gli 
uni che gli altri risultarono allineati sopra una medesima curva C, D che ha un anda- 
mento parallelo a quella del mercurio puro. 
Abbiamo adunque per le amalgame liquide contenenti piccole quantità di sodio 
i seguenti risultati : | | 
a) Esse presentano una resistenza maggiore di quella del mercurio puro, quan- 
tunque il sodio conduca l’ elettricità meglio del mercurio. 
0) La resistenza è sensibilmente eguale per due amalgame di cui l'una con- 
tiene più del doppio di sodio dell’ altra. 
c) Il coefficiente di variazione della resistenza elettrica con la temperatura è 
uguale a quello del mercurio. 
Questo comportamento è interamente diverso da quello delle amalgame degli altri 
metalli. 
17. Passai quindi allo studio di amalgame più ricche di sodio, che presentassero 
tendenza a solidificarsi, le quali studiate dal Matthiessen per gli altri metalli avevano 
dato risultati incostanti ed esaminate più completamente dal Weber avevano presentato 
un comportamento assai strano ed interessante. 
Il Weber (') impiegò per la misura delle resistenze il metodo di Kohlrausch (*) 
(1) Wied. Ann. 28, 1884, pag. 447. 
(2) Wied. Ann. 20, 1883, pag. 76. 
